24 
A. Beutell. 
F. Versuche mit Goldsulfid. 
Die Bemühungen , auch das Gold in ähnlicher Weise zum 
Wachsen zu bringen, scheiterten zunächst, weil das Goldsulfid, 
welches man durch Einwirkung von überschüssigem Schwefel auf 
Gold im zugeschmolzeneu, evakuierten Bohr erhielt, beim Erhitzen 
im Vakuum nach Entfernung des freien Schwefels unter Hinter- 
lassung einer schwammigen Goldmasse zerfällt. Es wurde daher 
versucht, ob silberhaltiges Gold brauchbarer wäre, da sich in 
diesem Falle ein Überzug von Schwefelsilber bilden müßte, welcher 
in Berührung mit dem Golde vielleicht Wachstum hervorrufen 
konnte. Zu diesem Zweck wurde ein Glied einer silberhaltigen, 
goldenen Uhrkette bei 500° im evakuierten Röhrchen mit Schwefel 
erhitzt, wobei sich im Verlaufe von 24 Stunden ein dunkler Überzug 
von Schwefelsilber gebildet hatte. Nach 3wöchentlichem Erhitzen, 
zuletzt bei 600° C, waren weder Gold, noch Silberauswüchse ent- 
standen, nur gelbe, glänzende Pünktchen in der Kruste ließen 
beginnenden Goldwachstum vermuten. Das Scheitern der Gold- 
versuclie sowie der Umstand, daß unter den natürlichen Silber- 
und Goldmineraiien die Selenide und Telluride eine wichtige Rolle 
spielen, regte dazu an, auch diese Verbindungen heranzuziehen, 
und so wurden die bisher mit Schwefel angestellten Versuche auf 
Selen und Tellur ausgedehnt. 
G. Versuche mit Kupfer und Selen. 
Ein zusammengerolltes, etwa 1 cm hohes Kupferblech wurde 
mit wenig Selen im evakuierten Röhrchen bei 51U° erhitzt. Nach 
2 Tagen ist das Selen absorbiert, und das Kupfer besitzt an dem 
Ende, au welchem das Selenkörnchen gelegen hatte, eine Kruste 
von Selenkupferkriställchen, während der Rest des Blechs nur 
einen dünnen Überzug des Selenids aufweist. Am Rand des dunkel 
gefärbten Kupfers sitzen bereits feine, kurze Kupferhärchen. Nach 
lltägiger Einwirkung ist das Wachstum nur wenig fortgeschritten; 
auch die Erhöhung der Temperatur auf 550° während 6 Tagen hat 
das Wachstum nicht merklich gefördert. Erst nach nochmaligem 
4tägigem Erhitzen auf 600° hatten sich feine j cm lange Kupfer- 
härchen gebildet. Die Bildung von Mooskupfer aus dem 
Selenid verläuft kaum anders als aus dem Sulfid. 
H. Versuche mit Silber und Selen. 
Ein vierfach zusammengelegter, 1 cm breiter Silberblechstreifen 
wurde zunächst mit etwas Selen bei 510° im Vakuumrohr erhitzt. 
Nach 2 Tagen war das Selen verbraucht, und das Silberblech 
wies an dem einen Rande eine ziemlich dicke, pechglänzende, 
schwarze Wulst von Selensilberkriställchen auf. Der ganze übrige 
